215] Die anodische Zerstäubung des Kupfers. 17 



Nach Schluss des Versuches ist nur Kuprisulfat in Lösung, 

 sein Kupfergehalt muss dem kathodisch im Voltameter nieder- 

 geschlagenen Kupfer gleich sein. Die Differenz zwischen Anoden- 

 abnahme und Kathodenzunahme sollte dann in Form von Kupfer- 

 staub wiedergefunden werden. Man erwartet daher in der Lösung 

 0,4990 gr Kupfer als CuSO^ und 0,0834 gr Kupferstaub, entstan- 

 den aus 0,1668 gr Kuprokupfer und 0,4156 gr Kuprikupfer. Die 

 Anode wäre dann zu 28,7 °/o als Kupro-, zu 71,3 ^o als Kuprikupfer 

 in Lösung gegangen. 



Der Kupferstaub wurde abfiltriert, ausgewaschen und dann 

 gelöst. Die Kupferstaubmenge und der Kupfergehalt des Kupri- 

 sulfats wurden elektroanalytisch als Gewichte der Niederschläge er- 

 halten. 



Kupfer aus CuSOi . . 0,5124 gr statt wie erwartet 0,4990 



Kupfer aus Kupferstaub 0,0698 gr statt wie erwartet 0,0834 



Summe 0,5822 gr statt der Anodenabnahme 0,5824 



Vorheriges Auskochen der Säure und Ueberdecken mit Benzol 

 während der Zerstäubung verbesserte die Ergebnisse. 



1. Differenz zwischen Voltameterzunahme und 



Anodenabnahme 0,0721 gr Ca 



Analytisch für Kupferstaub gefunden . . 0,0715 gr Cu 



2. Differenz zwischen Voltameterzunahme und 



Anodenabnahme 0,0910 gr C'u 



Kupferstaub gefunden 0,0904 gr Cu 



Diese Annäherung hat mir genügt. Rückwärts geht aus diesen 

 Daten hervor, dass der Staub tatsächlich reines Kupfer ist, da die 

 Kuprisulfatmenge bereits der durch das Voltameter angezeigten An- 

 zahl Coulombs entspricht, also von dem Strom sonst keinerlei Oxy- 

 dationsarbeit geleistet worden sein kann. 



Alle diese Daten schliessen noch nicht aus, dass dem Kupfer- 

 staub mehr oder weniger überwiegende Mengen mechanisch los- 

 gerissenes Kupfer beigemischt sind. Nachfolgender Versuch gibt 

 hierüber Auskunft. 



Die Pole der Lichtleitung von 220 Volt wurden durch einen 

 Lampenvorschaltwiderstand, vier Elektrolysierzellen und ein Kupfer- 

 voltameter, alles hintereinandergeschaltet, verbunden. Als Anoden 

 dienten in allen vier Zellen 2 mm dicke, 10 mm eintauchende Rein- 

 kupferdrähte. Die Zellen 1, 2 und 3 enthielten Schwefelsäure vom 



